560 Angewandte und technische Botanik, Methoden. 



Apparates, dessen Haupttheil eine Stahlnadel ist, die durch Be- 

 lastung mit Gewichten in das zu prüfende Holz eingestochen 

 werden kann. Die Nadel zerreisst z. Th. die Holzelemente und 

 drückt sie z. Th. zusammen während ihres Eindringens. Sie 

 gleicht somit in ihrer Wirkung zunächst einem Nagel, den man 

 in Holz einschlägt. Der Widerstand, den sie erfährt, giebt aber 

 auch eine Vorstellung von den Widerständen, mit denen Säge- 

 werke, Tischler und Drechsler bei der Holzbearbeitung zu 

 rechnen haben. Die Härtebestimmung eines gleichmässig ge- 

 bauten Holzes (Salix, Buxus) gestaltet sich bei der Methode des 

 Verf. sehr einfach; aber sie bewährt sich auch bei Hölzern un- 

 gleichmässiger Struktur. Beim Eichenholz z. B. können: 

 1. die Zone der grossen Gefässe, 2. die Fasergruppen. 3. die 

 Markstrar.len ohne jede Schwierigkeit getrennt und mit der Nadel ge- 

 prüft worden. Es genügt auch schon die maximale und die minimale 

 Härte auf einer gegebenen Probefläche zu bestimmen, um zu 

 einer richtiger Vorstellung über die Gesammthärte zu gelangen. 

 Die Prüfung auf dem Querschnitt ergab meist eine geringere 

 Härte als die Prüfung von Längsschnitten. 



Als zahlenmässiger Ausdruck für die Härte eines Holzes 

 diente die Anzahl von Grammen, die nötig war, um die Nadel 

 des Apparates 2 mm. tief einzutreiben. An Proben von etwa 

 200 Holzarten aus allen Welttheiien wurden so Maxima und 

 Minima der Härte von Quer- und Längsschnitten bestimmt und 

 zu einer Tabelle zusammengestellt. Eine zweite Tabelle giebt 

 Mittelzahlen für die Härte der Proben auf dem Querschnitt, in 

 Hunderttheilen der Belastung in Graminen. Aus dieser Ta- 

 belle seien einige Beispiele mitgetheilt : Aeschynomene elaphro- 

 xylon 2.5 ; Salix alba 4 ; Picea excelsa 6.5 ; Populus nigra 8 ; 

 Tilia grandifolia 9.5; Teciona grandis 13.5; Alnus glutinosa 

 15; Uimus montana 17; Quercus robur 20; Pinus communis 

 22.5; Prunus avium 27.5; Evonymus europaea 27.5; Fraxinus 

 excelsior 30; Acer campestre 30; Swietenia Mahagony 35; 

 Dammara australis 37.5; Eucalyptus sp. sp. zwischen 30 und 

 70; Carpinus betulus 50; Cyiisus laburnum 55; Sorbus termi- 

 nalis 55; Cornus sanguinea 55; Partridge-Wo\z 65; Hex 

 aquifolium 65 ; Buxus sempervirensSO ; Eisenholz (W e s t i n d i e n) 

 85; Pockholz 90; rothes Quebrachoholz {Loxopterygium Lorentzii) 

 110; Dalbergia melanoxylon (afrikanische Grenadille) 140. 



Als Ursache dieser bedeutenden Härteunterschiede sind in 

 erster Linie die Verschiedenheiten in der Raumausfüllung im 

 Innern der Hölzer in Verbindung mit der Natur der ausfüllenden 

 Substanzen anzusehen, unter welcher ausser der eigentlichen Holz- 

 substanz die namentlich die Gefässe des Kernholzes verstopfen- 

 den Stoffe in Betracht kommen. Büsgen (Hann. Münden). 



Ausgegeben: 29. November 1904. 



Commissions-Verlag: E. J. Brill in Leiden (Hollard). 

 Druck von Gebrüder Gottlielft, Kgl. Hofbuchdrucker in Cassel. 



